Изучение обогащения фосфатной руды месторождения Риват

ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН _2018, том 61, №2_

ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

УДК 644.364.622.765

Ш.Р.Самихов, |З.А.Зинченко|, Ш.А.Курбонов, С.Ш.Сафаров, М.С.Исмоилова, Л.Г.Горенкова ИЗУЧЕНИЕ ОБОГАЩЕНИЯ ФОСФАТНОЙ РУДЫ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

РИВАТ

Институт химии им. В.И.Никитина АН Республики Таджикистан

Полученные результаты исследований позволяют сделать вывод о том, что нельзя отдать предпочтение по содержанию Р2О5 какому-нибудь из анализируемых классов, по крупности фосфоритных руд в получении готового концентрата. Показано возможность флотации составляющих основную массу желваковых фосфоритных руд, катионными реагентами-собирателями.

Ключевые слова: флотация, месторождение, степень извлечения, фосфоритовая мука, расход реагентов, фосфорсодержащая руда.

Фосфатное сырьё является основой развития промышленности фосфорных и сложных удобрений и фосфорсодержащих продуктов, играет важную роль в народном хозяйстве, являясь сырьевой базой для получения минеральных удобрений - главного источника повышения эффективности сельского хозяйства.

Одним из перспективных методов обогащения фосфоритных руд являются промывка и флотация. К перспективным методам переработки и обогащения фосфоритов относят разделение в тяжелых суспензиях, сортировку, термическую обработку, магнитную сепарацию, бактериальное выщелачивание. В схемы также включены вспомогательные операции - дробление, грохочение, измельчение, обесшламливание, фильтрация и сушка. Большое разнообразие технологических типов фосфоритовых руд привело к распространению комбинированных схем обогащения. Так, извлечение фосфатных минералов из хвостов основного процесса промывки увеличивает общее извлечение Р2О5 и способствует повышению комплексности использования фосфатного сырья [1,2].

Основным вопросом флотации фосфоритных руд является реагентый режим: вид, расход и сочетание применяемых реагентов. В определенных случаях этот режим тесно связан со схемами флотации и применяемыми флотационными аппаратами.

Для флотации фосфоритов применяют реагенты, обычные для флотации других не сульфидных руд. В качестве собирателей используют различные поверхностно-активные вещества с солидо-фильной полярной группой (то есть группой, способной взаимодействовать с поверхностью определенных минеральных частиц), как правило, реагенты с карбоксильной полярной группой, то есть анионного типа [3].

Одной из основных задач, стоящих перед экономикой Таджикистана, является обеспечение сельского хозяйства удобрениями из местных сырьевых источников. Этой задаче и посвящена данная

Адрес для корреспонденции: Самихов Шонавруз Рахимович, Курбонов Шодком Ахмадбоевич. 734063, Республика Таджикистан, г. Душанбе,Ул. Айни, 229/2, Институт химии АН РТ. E-mail: samikhov72@mail.ru; shodkom_1990@mail.ru

Физическая химия

Ш.Р.Самихов, З.А.Зинченко

и др.

работа. Исследования проводились на бедной по содержанию фосфорита руде, а именно на руде Ри-ватского фосфорсодержащего месторождения.

Минералогический анализ средней пробы фосфатной руды показал, что в составе руды имеются: кварц-фосфоритовые песчаники желтовато-серого цвета с включением зерен и редких желваков фосфоритов, мелкозернистого кварца и глинистой фракции. Содержание Р2О5 в исходной пробе составляет 5.7- 6.5% [4,5].

Одним из методов переработки фосфатных руд является флотационный.

Проведенный ситовой анализ дробленой до -2 мм руды показал, что нельзя отдать предпочтение по содержанию Р2О5 какому-нибудь из анализируемых классов, то есть грохочение не позволяет получить готовый концентрат (табл. 1).

Проведены исследования по флотации данной руды. Различные режимы отмывки исходной руды с целью удаления глинистых материалов с последующей флотацией не показали значительного улучшения технологических показателей. Флотация велась в щелочной среде, создаваемой содой. На основании проведенных предварительных исследований по флотации были подобраны следующие условия: тонина помола составила 42.5% класса «- 0.063 мм»; для создания рН среды использовалась сода (1.5 кг/т), которая подавалась в голову флотации; для депрессии пустой породы подавалось жидкое стекло (1.5 кг/т) в голову флотации вместе с содой.

Дробная подача реагентов значительно улучшает показатели флотации. Поэтому проводились две основные и две контрольные флотации. В качестве анионоактивных реагентов-собирателей для флотации фосфатсодержащих руд применяют дешевые и доступные смеси талового масла с керосином.

Таблица 1

Распределение фосфатов по классам крупности

Класс Выход Содержание Р2О5, % Извлечение Р2О5, %

г %

+2.5 10 10 4.0 6.2

-2.5+1.0 6 6 4.2 3.9

-1.0+0.63 5.5 5.5 5.7 4.8

-0.63+0.40 7.5 7.5 5.7 6.6

-0.40+0.20 38.7 38.7 6.2 37.0

-0.20+0.1 23.4 23.4 8.4 30.3

-0.1+0.063 3.9 3.9 10.6 6.4

-0.063 5 5 6.3 4.8

Исх.руда 100 100 6.5 100

Расход керосина варьировал от 1 до 3 кг/т. Из полученных данных установлено, что расход керосина 3 кг/т является оптимальным.

Результаты флотации в открытом цикле представлены в табл. 2. Исследуемая технологическая схема представлена на рис.

При этом получен концентрат II основной флотации с содержанием в нем Р205 - 24.2%, который может быть сырьем для получения фосфорных удобрений. Содержание Р205 в хвостах составляет 0.10%. Концентраты I основной флотации и I промежуточный продукт контрольной флотации подвергались перечистке.

Доклады Академии наук Республики Таджикистан

2018, том 61, №2

Таблица 2

Результаты флотации руды с использованием керосина

Наименование Выход Содержание Извлечение, Условия опытов

продуктов г % Р2О5 %

Концентрат перечистки 15 6.05 16.61 18.76 Сода-1.5 кг/т

Концентрат 2 основной флотации 32 12.90 24.24 58.39 Жидкое стекло

Промежуточный продукт перечистки 16 6.45 10.71 12.90 -1 кг/т

Промежуточный продукт 2 контрольной флотации 12 4.84 9.57 8.65 Таловое масло-2 кг/т

Хвосты 173 69.76 0.10 1.30

Руда 248 100.00 5.8 100.00 Керосин-2.5 кг/т

Руда

=Г=

Измельчение

Промеж. про- Хвосты

дукт II конт. фл.

Рис. Схема флотации руды в оптимальном режиме.

Поступило 31.05.20117 г.

Физическая химия Ш.Р.Самихов, З.А.Зинченко и др.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бойко В.С., Шабанина Н.В. Минералогические особенности зернистых фосфоритовых руд Кызылкумов и исследование их обогатимости. - Узб.геолог.ж., 1979, №3, с. 84-86.

2. Ушарова Л.Б. и др. Химическое обогащение Кызылкумского фосфорита. - Ташкент: ТашПИ, 1983, с. 5.

3. Можейко Ф.Ф., Поткина Т.Н., Гончарик И.И. Обогащение фосфоритовых руд по схеме анионно-катионной флотации. - Тр. БГТУ. - Химия и технология неорганических веществ, 2011, №3, с. 101-106.

4. Зинченко З.А., Соколов Е.С., Сатарова М.А. - Достижения в области химии и химической технологии. - Мат-лы Республ. конф., 2002, с.162-166.

5. Зинченко З.А., Исмоилова М., Самихов Ш.Р., Курбонов Ш.А. Исследование по технологии обогащения фосфоритной руды Риватского месторождения. - Сб. мат-лов «Нумановские чтения- 2016», с. 170-172.

Ш.Р.Самихов, З.А.Зинченко, Ш.А.^урбонов, С.Ш.Сафаров, М.С.Исмоилова, Л.Г.Горенкова ОМУЗИШИ ГАНИГАРДОНИИ МАЪДАЩОИ КОНИ РИВАТ

Институти химияи ба номи В.И. Никитини Академияи илм^ои Цум^урии Тоцикистон

Натичах,ои тадкикоти ба даст омада ба чунин хулоса баровардан имконият медихдд, ки микдори Р2О5 дар ягон синфи тах,лилшаванда хуб нест, яъне бо галберкунй консентрати тайёр гирифтан гайри имкон аст. Имконияти флотатсияи массаи асосии маъданх,ои фосфордор бо реагентх,ои катионии чамъкунанда нишон дода шудааст.

Калима^ои калиди: флотатсия, кон, дарацаи цудошави, орди фосфордор, хароцоти реагент^о, маъдани фосфордор.

Sh.R.Samikhov, Z.A.Zinchenko, Sh.A.Kurbonov, S.Sh.Safarov, M.C.Ismoilova, L.G.Gorenkova

STUDY OF ENRICHMENT OF PHOSPHATE ORE OF RIVAT

V.I.Nikitin Institute of Chemistry, Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan

The obtained results of the studies make it possible to conclude that the content of P2O5 in any analyzed classes is unsatisfactory, so the screening does not make it possible to obtain a ready concentrate. The possibility of flotation of the main bulk of nodular phosphorus ores, cationic reagents-collectors are shown. Key words: flotation, deposit, extraction degree, phosphorite flour, consumption of reagents, phosphorus-containing ore.